346 CARLO CATTANEO 



V "V "'. •• ecc., del dilatometro sino alle rispettive divisioni 



V — V ' V '— V " 

 NN'N"N"'... ecc.; allora è chiaro che -^ — —7-, -£ — ^777, ••• ecc., 



N— N N — N 



danno il valor medio nei rispettivi intervalli, del volume V a 0° 



di ogni piccola divisione che fa calcolato sino ai centesimi di 



millimetro cubico. 



4. Il riempimento dei dilatometri coll'amalgama fusa è ope- 

 razione nella quale si esigono le maggiori cure poiché sono facili 

 tanto il cattivo riempimento che le rotture. 



Disponevo preventivamente il dilatometro in un bagno ad olio 

 che riscaldavo di circa 50° in più del punto di fusione dell'a- 

 malgama mentre contemporaneamente nel crogiuolo portavo questa 

 alla medesima temperatura, indi lestamente la versavo nell'imbuto 

 del dilatometro facendola scendere attraverso il cannello capillare 

 mediante un sottil filo di ferro, riducendo poi al livello oppor- 

 tuno ed operando anche, quando occorreva, coll'aiuto della mac- 

 china pneumatica. Le pesate della amalgama contenuta nel dila- 

 tometro venivano fatte prima e dopo le determinazioni di cui si 

 parla nel numero seguente e se ne prendeva la media p. 



5. 11 bagno di riscaldamento che mi ha servito per tutte 

 le serie di determinazioni di densità e dilatazione è un bagno 

 a paraffina identico a quello descritto da Vicentini ed Omodei (*.) 

 che ho trovato molto opportuno e che può venir portato senza 

 inconvenienti sino alla temperatura di circa 350°. Alcune amal- 

 game furono studiate successivamente porzione per porzione 

 in due dilatometri diversi, altre in uno solo, ma per tutte si 

 fecero più serie complete di determinazioni dalla più bassa 

 (circa 200°) alla più alta temperatura (circa 350°). Gli sposta- 

 menti della colonnina di amalgama, che ad ogni lettura si aveva 

 cura di riscontrare se fosse ben continua, nel cannello capillare 

 tutto immerso nella paraffina venivano letti con cannocchiale attra - 

 verso a questa ; il termometro adoperato era il solito Geissler e 

 se ne determinava ad ogni volta lo spostamento dello zero. Il 

 calcolo delle densità D t delle amalgame alle varie temperature 

 venne fatto colla formula : 



(1) D -va^kT) 



(*) Pag. 294. 



